28S H. SAINTE CLAIRE DEVILLE UND F. WOHLER, 



mehr zu beraerken ist und giesst sie dann vorsichtig in mit Salzsaure sauer 

 gemachtes Wasser. Indem sich die Masse darin auflost, bleibt das Bor zurtick, 

 das man auswascht und vorsichtig trocknet, da es leicht Feuer fangt. Wir 

 haben dem, was Berzelius iiber das amorphe Bor anfuhrt, nichts hinzu- 

 zufiigen, wir heben nur hervor, dass es bald als unbeslimmt dunkelbraunes, 

 bald als hell griinlichbraunes, bald als schwarzes Pulver erhalten wird, und 

 dass es beim Erhitzen an der Luft sieh noch vor dem Gliihen entziindet und 

 lebhaft, wiewohl nieht vollstandig, verbrennt. 



2. Graphitfdrmiges Bor. Es ist halb metallglanzend , ahnlicb dem 

 Graphit oder dem kryslallinischen Eisenoxyd, aber mit einem deutlichen Schein 



* 



in blass Kupferroth. Es bildet diinne sechsseitige Tafeln, die vielleicht Seg- 

 mente von regularen Octaedern sind; meist erhalt man es aber nur in Gestalt 

 feiner, glanzender Krystallblattchen von nicht bestimmbarer Form und es bildet 

 dann ein schimmerndes graues Krystallpulver mit einem Schein ins Rothliehe. 

 Es ist vollkommen undurchsichtig. An der Luft zum Gliihen erhitzt, verbrennt 

 es nicht und scheint sich iiberhaupt nicht zu verandern, wabrend das amorphe 

 so leicht verbrennt. Es wird weder von Sauren noch Alkalien aufgelost. 



In dieser Form erhalt man es, wenn man Aluminium in einem Strom 

 von Chiorborgas langere Zeit geschmolzen erhalt. Das Metall nimmt nur 

 wenig Bor auf, aber zerbricht man es nachher, so bemerkt man auf seiner 

 Bruchflache, ahnlich wie Graphitblatter im Roheisen, oft ziemlich grosse, blass 

 kupferrothe Krystallblalter von Bor, welche bei der Auflosung des Aluminiums 

 in Chlorwasserstoffsaure zuriickbleiben. 



Wir erhiellen es ferner, wiewohl nur als feinschuppiges Krystallpulver, 

 indem wir in einem Porzellantiegel 8 Th. Fluorborkalium, gemengt mit einem 

 Fluss aus 9 Th. Chiorkalium und 7 Th. Chlornatrium, mit 5 Th. Aluminium 

 bei Silberschmelzhitze zusammenschmolzen und ungefahr eine halbe Stunde 

 bei dieser Temperatur erhielten. Obgleich die angewandte Menge von AIu- 

 minium fast das dreifache war von der, welche nothig ist, urn das nur 8,6 

 Procent betragende Bor im Salz zu reduciren, so fanden wir doch in der 

 wohl geflossenen Schlacke eine nur unvollstandig geschmolzene metallische 

 Masse, ahnlich feinkornigem grauem Roheisen, welche aber bei der Behand- 

 lung mit Chlorwasserstoffsaure und spater noch mit Flusssaure das Bor in 



